NACHITECHNICALREPORT
Machining

23B1

Vol.

Oct/2011■ 新商品・適用事例紹介
CFRPの穴明けに最適「クリスタルダイヤコートドリル」®

マシニング事業

Ideal for Drilling of CFRP
"Crystal Diamond-coated Drill"®

〈キーワード〉CFRP・デラミネーション・切り残し・先端角90°・®

低切削抵抗・耐摩耗性・クリスタルダイヤコート
ラウンドツール製造所／技術部

北森 一範
野城 淳一

Kazunori KITAMORI
Junichi NOSHIROCFRPの穴明けに最適「クリスタルダイヤコート®ドリル」

要旨

近年、日本における航空機産業の伸展が著しく、この分野を狙った切削工具に注目が集まっている。その多くは難削材用の工具であり、航空機部品に使用される耐熱合金※1や航空機の機体に使用される炭素繊維強化プラスチック（CFRP）が難削材の代表例である。CFRPは、金属材料と比較して、軽量かつ高強度であり、耐摩耗性、耐腐食性、

1. CFRP加工の問題点

1）

耐伸縮性に優れており、航空機機体の主要強度材として近年広く使用されている。一方、アルミニウム合金も比強CFRPは、炭素繊維と高靱性の樹脂で構成され度が高く軽量で耐腐食性があるため、機体の内部にはているが、樹脂強度が低いためにデラミネーションがCFRPとアルミニウム合金とを結合させる部位も存在する。

発生しやすい問題がある。樹脂の耐熱温度は約

今後、航空機産業の需要増に伴い、それらの加工には、益々200℃であり、切削温度が上がるにつれ軟化し、デラ高精度かつ高能率化が求められる。

ミネーションが発生しやすい。一方、切削抵抗が高い

NACHIは、CFRPの穴あけ加工に適応したドリルとして「ク場合でもデラミネーションが発生しやすい。さらに、

リスタルダイヤコートドリル」を開発した。
「クリスタルダイヤコー

CFRPは一般的な超硬ドリルでは早期に摩耗を開ト ドリル」は、切削抵抗の低減を追求した刃先形状を採用始し、その後著しく摩耗が進行する。 以上より、し、結晶性が高く耐摩耗性に優れたダイヤモンドコーティン

CFRP加工用ドリルとしては、切削抵抗が低いこと、グを施して、高品位で長寿命な穴あけ加工を実現する。

熱伝導率（放熱性）が高いこと、そして耐摩耗性が®

®

Abstract
The recent progress of an aviation industry in Japan isconspicuous and the cutting tools aiming for this field has
been drawing attention. Many of such cutting tools are thetools for difficult-to-cut materials. Heat-resistant alloy used
for aircraft components and carbon fiber reinforced plastic(CFRP) used in an airframe are typical of the difficult-to-cutmaterials.
CFRP is a lightweight, high-strength material that has
been widely used in the airframe as a main high-strength
material in the recent years as it excels metallic material inwear resistance, corrosion resistance, anti-elasticity in comparison with metallic material. On the other hand, aluminum alloy is also a high specific-strength, light weight material with corrosion resistance. So there are some areas
inside the airframe where CFRP and aluminum alloy arejoined. The future increase of the demand in the aviationindustry calls for even higher precision and higher efficiency in the machining of these materials.
NACHI has developed Crystal Diamond-coated® Drill

1※2

for drilling of CFRP. In Crystal Diamond-coated® Drill, theform of the drill edge (tip) is designed to reduce the cuttingresistance. Diamond coating with high crystallization andexcellent wear resistance is applied to the drill in order torealize the drilling of high quality with a longer drill life.

2）

高いことが求められる。
今回、開発した「クリスタルダイヤコート®ドリル」は、・切削抵抗の低減を追求した刃先および溝形状の採用
・耐摩耗性に優れたクリスタルダイヤコート®の採用により、CFRPに適応した高精度・高能率の穴あけ加工が可能な超硬ドリルである。図1に「クリスタルダイヤコート®ドリル」の外観写真を示す。

図1 クリスタルダイヤコート®ドリルの外観写真

2. 「クリスタルダイヤコート®ドリル」のラインナップ「クリスタルダイヤコート®ドリル」は、直径φ2.0からしている。寸法揃えが多く、広範囲の穴径に適応

φ13.0まで0.1mm飛びの寸法を揃えており、さらにできる。

インチサイズを6寸法加え、全117寸法をラインナップ

3.「クリスタルダイヤコート®ドリル」の形状「クリスタルダイヤコート®ドリル」には、次のような

1）デラミネーションの発生を抑制する最適な先端角
※3

スラスト
（N）

形状に特長がある。

※4

図2にドリル先端角によるスラストおよびトルクの

140
120
10080
6040200-20

トルク（N・cm）

先端角120°46100-104681012101210

12時間（秒）デラミネーションおよびバリの発生を抑制できる。

140120100806040200-20

トルク（N・cm）

90°であり、スラストを低減し、トルク変動を抑えることで、スラスト（N）くなる。
「クリスタルダイヤコート ドリル」は、先端角が1220

先端角90°

デラミネーションが発生しやすい。また、先端角を60°®

1030時間（秒）比較を示す。先端角が120°の場合、スラストが高く、にすると、トルクが変動し、さらにはバリが発生しやす

840403020100-104681012468時間（秒）時間（秒）140120100806040200-2040トルク（N・cm）

寸法：φ6.0
被削材：CFRP®
コーティング ：クリスタルダイヤコート
切削条件 ：Vc＝50m／min, f＝0.05mm／rev
加工深さ ：10.0mm
切削油剤 ：無し

スラスト（N）

先端角60°

357911時間（秒）

図2

NACHI TECHNICAL REPORT

Vol.

23B1

133020100-10468時間（秒）先端角の違いによる切削抵抗の比較

2

CFRPの穴明けに最適「クリスタルダイヤコート®ドリル」

2）切れ味を重視したねじれ角と刃先形状

3）切りくず排出性および耐欠損性の向上「クリスタルダイヤコート®ドリル」の溝は、強ねじれ

先形状は、CFRP+アルミニウム合金の穴あけ加工とし、さらに切れ味を高めるために、ドリルのコーナー「クリスタルダイヤコート®ドリル」の溝形状および刃が可能な設計になっている。

部には、逃げ角が強い第3逃げ面（図3）を設けている。

溝形状は、心厚を小さくすることで、ポケットを広くし、切れ味を重視した形状とすることにより、CFRPの出スムーズに切りくずを排出できる（図4−1）。刃先口側のデラミネーションを抑制する。

形状は、シンニングすくい角を負角（図4−2）とし、※5ドリル中心部の耐欠損性を向上させた。
第1逃げ面
切りくずポケット大第2逃げ面

シンニングすくい角 負角

第3逃げ面

図4−1 溝形状
図3 クリスタルダイヤコート®ドリルの第3逃げ面

図4−2 シンニングすくい角

図4 クリスタルダイヤコート®ドリルの形状

4. クリスタルダイヤコート®の採用
CFRPを構成する炭素繊維は非常に高強度であり、表1切削時に工具は著しい損傷を受ける。この炭素繊

各種分析評価結果

クリスタルダイヤコート®

従来ダイヤコート

維切削時のダメージに耐え得る被膜としては、現状不対電子密度

8.51×10

2.12×1016

ダイヤモンドコーティングが最適であるが、そのダイヤ

ヤング率［GPa］

1173.51070.41.015×10−3

1.640×10−3

15

モンドコーティングをもってしてもCFRP加工において、耐摩耗性は十分とは言えない。
そこで、新たにCFRP穴あけ加工用ドリルを開発するにあたって、従来ダイヤコートに比較して結晶性、耐摩耗性に優れたクリスタルダイヤコート®を開発した。

3

摩耗体積［mm3］

1）優れた結晶性

2）長寿命化を実現する耐摩耗性の向上

ダイヤモンドコーティング膜には、通常グラファイトを工具用被膜に求められる特性のひとつとして耐含む不純物相が含まれており、これが耐摩耗性を摩耗性があげられるが、CFRP加工において最も重低下させる要因となる。耐摩耗性を高めるためには、要な特性である。実際の切削における工具摩耗は、不純物相を減少させ、結晶性を高めることが不可欠

形状、温度、潤滑状態など外乱が多く、単純に耐摩である。新開発したクリスタルダイヤコート は、図5の耗性を比較することは難しい。そこでダイヤモンドホイー

顕微鏡写真からわかるように、従来品に対し結晶粒ル式摩耗試験機を用いて（図7）ダイヤモンド膜の純径が大きくなっている。さらに、ラマン分光分析の結粋な摩耗特性の調査を行なった。摩耗体積は実体®

※6−1果からも（図6）従来品と比較して1,332cm に鋭顕微鏡により摩耗痕の幅（b）と長さ（l）を測定し評いダイヤモンドピークが認められることから、結晶性の価した。その結果、クリスタルダイヤコート®は従来品高い膜構造になっていることを確認できる。さらに、に対し、1.6倍の耐摩耗性を示した。

※7

電子スピン共鳴法（ElectronSpinResonance,ESR）

耐摩耗性は硬さに強く依存するが、ダイヤモンドのにより測定したクリスタルダイヤコート 膜中の不対電硬さを測定することは困難であるため、硬さと相関が子密度は、従来品と比較して60%減少した値を示し強いとされるヤング率をレーザーアコースティック法をたことから、単位体積あたりの結晶欠陥が少なく、優用いて測定した。その結果、クリスタルダイヤコート®

れた結晶性であることを示している。表1に各種測は従来品に対して100GPa程度高いヤング率を示し定データを示す。ており、優れた耐摩耗性を裏付けている。

®

※8以上のことから、新開発したクリスタルダイヤコート®
は結晶性を高め、耐摩耗性を向上させることにより、CFRP穴あけ加工において長寿命加工を実現している。
ダイヤモンド膜（a）従来ダイヤコート（b）
クリスタルダイヤコート®
ホルダー

図5 ダイヤコート表面の顕微鏡写真↓ダイヤモンドピーク
Dbl

Counts

従来ダイヤコートダイヤモンドホイール
クリスタルダイヤコート®

Raman shift［cm−1］
図6 ラマン分光分析結果によるクリスタルコート®と従来ダイヤコーティングの比較

NACHI TECHNICAL REPORT

Vol.

23B1

摩耗形状
ホイール
：メタルボンドダイヤモンド（＃1000）
寸法：φ100×0.7mm押付け力 ：3N
試験時間 ：120s（目詰まり防止のため、30s毎にドレッシングを実施）

図7 ダイヤモンドホイール式摩耗試験機概略図

3）4

CFRPの穴明けに最適「クリスタルダイヤコート®ドリル」

5. 「クリスタルダイヤコート®ドリル」の加工事例
1）CFRPの加工事例「クリスタルダイヤコート®ドリル」と他社ダイヤモンドコーティングドリルの寿命比較を行なった結果を図8に示す。
ドリル直径φ6.0mm、穴深さ20mm（貫通）を切削速度95m/min、送り量0.05mm/revの切削条件で比較した。他社品は、350穴で寿命に至った（a）
クリスタルダイヤコート®ドリル
切り残しのに対し、「クリスタルダイヤコート®ドリル」は、1,120

デラミネーション（薄灰色部）穴以上の加工が可能であり、3.2倍以上の寿命差を示した。

デラミネーション

図9は、350穴加工時点のCFRP出口側の穴写真であるが、他社品はデラミネーションが大きく、切り残しが発生している。また、同一条件で摩耗量を比

穴断面−出口側（b）他社品

較した結果を図10に示す。
「クリスタルダイヤコート®

図9 CFRP出口側の穴写真

ドリル」の摩耗量は、他社品と比較すると、同一加160

工穴数（加工穴数350穴時点）での摩耗量が60%以下である。

摩耗量（μm）

120

次に、「クリスタルダイヤコート®ドリル」の加工数と穴拡大量の結果（XY2方向）を図11に示す。1,120
穴加工での穴拡大量は、−12〜2μmであり、十分8040な穴精度を有している。

0他社品
クリスタルダイヤコート®ドリル

寿命穴数3501120

クリスタルダイヤコート®ドリル
他社品

0350

寿命3.2

図106003000350

摩耗量比較（CFRP）

X
Y

0.015
0.010
0.005
0.000

−0.005

他社品

クリスタルダイヤコート®ドリル

工具：クリスタルダイヤコート®ドリル
寸法：φ6.0
被削材 ：CFRP
切削条件 ：Vc＝95m／min, f＝0.05mm／rev
加工深さ ：20.0mm切削油剤 ：無し（他社内部エアー）

図85

14000.020

穴拡大量（mm）

寿命穴数（穴）1120
継続可能9001050

工具：クリスタルダイヤコート®ドリル
寸法：φ6.0
被削材 ：CFRP
切削条件 ：Vc＝95m／min, f＝0.05mm／rev
加工深さ ：20.0mm
切削油剤 ：無し（他社内部エアー）

1,500
1,200

700
加工穴数（穴）寿命比較（CFRP）−0.010−0.015−0.020

0200

400

600
800
加工穴数（穴）

1000

1200

図11 クリスタルダイヤコート®ドリルの穴拡大量（CFRP）

2）CFRP+アルミニウム合金の加工事例

100
クリスタルダイヤコート®ドリル

摩耗量（μm）

CFRP+アルミニウム合金を加工した場合の「クリスタルダイヤコート ドリル」と他社ダイヤモンドコーティ®

ングドリルの寿命比較を行なった結果を図12に示す。
ドリル直径φ6.0mm、穴深さ25mm（貫通）をNACHI

他社品

755025および他社それぞれの推奨切削条件で比較した。
他社品は、161穴で寿命に至ったのに対し、「クリス0タルダイヤコート®ドリル」は、360穴まで加工可能で0あり、2.2倍の寿命差を示した。

100200
加工穴数（穴）300400〈他社 推奨条件〉
工具：他社品
寸法：φ6.375
被削材：CFRP+アルミニウム合金材（A7075）
切削条件 ：Vc＝65m／min, f＝0.05mm／rev
加工深さ ：25.0mm（CFRP 20mm+Al 5mm）
切削油剤 ：無し（内部エアー）

また、各推奨条件での摩耗量を比較した結果を図13に示す。
「クリスタルダイヤコート®ドリル」の摩耗量は、他社品と比較すると、寿命加工穴数時点での摩耗量が50%以下である。

〈NACHI
工具
寸法
被削材
切削条件
加工深さ
切削油剤

次に、
「クリスタルダイヤコート ドリル」において、®

推奨条件での穴拡大量の結果（XY2方向）を図14に示す。穴拡大量は、CFRP側で−21〜5μm、アルミニウム合金側で−26〜4μmであり、十分な穴精度図13を有している。

推奨条件〉：クリスタルダイヤコート®ドリル：φ6.0：CFRP+アルミニウム合金材（A7075）：Vc＝65m／min, f＝0.3mm／rev：25.0mm（CFRP 20mm+Al 5mm）
：水溶性エマルジョン（外部給油）

摩耗量比較（CFRP+アルミニウム合金）

0.050

寿命穴数
161
360

寿命
2.2

500
400
寿命穴数（穴）360

穴拡大量（mm）

他社品
クリスタルダイヤコート®ドリル

XY0.0250.000−0.025300
200−0.050161

0100

100200
加工穴数（穴）（a）CFRP側

300

4000.050
クリスタルダイヤコート®ドリル

他社品〈他社 推奨条件〉
工具：他社品
寸法：φ6.375
被削材：CFRP+アルミニウム合金材（A7075）
切削条件 ：Vc＝65m／min, f＝0.05mm／rev
加工深さ ：25.0mm（CFRP 20mm+Al 5mm）
切削油剤 ：無し（内部エアー）〈NACHI
工具寸法
被削材
切削条件
加工深さ
切削油剤

図12推奨条件〉：クリスタルダイヤコート®ドリル：φ6.0：CFRP+アルミニウム合金材（A7075）：Vc＝65m／min, f＝0.3mm／rev：25.0mm（CFRP 20mm+Al 5mm）
：水溶性エマルジョン（外部給油）

寿命比較（CFRP+アルミニウム合金）

NACHI TECHNICAL REPORT

Vol.

23B1

X
Y0.025
穴拡大量（mm）

00.000−0.025−0.0500100200300
加工穴数（穴）（b）
アルミニウム合金側400

図14 クリスタルダイヤコート®ドリルの穴拡大量（CFRP+アルミニウム合金）
66. 加工コスト削減と汎用性「クリスタルダイヤコート®ドリル」は、高品位で長また、CFRP+アルミニウム合金の重ね材の加工も可

寿命な穴あけ加工が可能であるため、加工に伴う能であり、汎用性に優れている。是非、一度「クリスコストを大きく削減できる付加価値の高い工具である。

タルダイヤコート®ドリル」を使用し、その効果を実感していただきたい。

7. 謝辞
ドイツ フラウンホーファー研究所にてヤング率測定を取り計らって頂いた株式会社

東陽テクニカ

江川正利氏、またESR分析、ダイヤモンドホイール式摩耗試験などの評価にご協力頂いた日本工業大学
渡部修一教授、竹内貞雄教授に感謝いたします。

参考文献
1）滝川義博：機械と工具、55（6）、P.52〜58（2011）2）佐久間敬三・横尾嘉道・瀬戸雅文：強化プラスチック（GFRP・CFRP）の穴あけに関する研究 −工具材種と摩耗挙動−、日本機械学会論文集、49（446）、P.1799〜1807（1983）
3）竹内貞雄：ニューダイヤモンド、25（4）、P.2〜8（2009）

用語解説※1 炭素繊維強化プラスチック（CFRP）
炭素繊維をプラスチックで浸透硬化させて成形した複合材料。

※6 ラマン分光分析
物質に単色光(レーザー)を照射し、入射光と分子との相互作用の結果、入射光の振動数が変化するという光散乱現象（ラマン効果）を利用し、分子中の構造についての情報を得る手法。

※2 デラミネーション
積層された炭素繊維層が切断されずに層間がはく離する現象。

※7 電子スピン共鳴法
磁場の影響下に置かれた物質中の不対電子（対をなしていない電子、すなわち結合に伴わない電子、結晶欠陥に起因する）は、そのスピンの磁気モーメントによって特定の周波数の電磁波、主にマイクロ波を吸収する。この現象を利用した不対電子を検出する分光法の一種。

※3 スラスト
ドリル加工時にドリル軸方向にかかる切削抵抗。
※4トルク
ドリル加工時にドリル回転方向にかかる切削抵抗。
※5 シンニング
先端の心厚をとくに薄くした部分。切削抵抗を小さくするためのもの。

NACHI TECHNICAL REPORT

Vol.23B1

October / 2011

※8 レーザーアコースティック法
試料表面へのレーザー照射により、励起された音波が試料表面を伝播する現象を用いた方法。ヤング率測定では、この音波を検出した信号をフーリエ変換により、周波数−位相速度の曲線を求め、解析により算出する。

〈発行〉 2011年10月10日
株式会社 不二越 開発本部
富山市不二越本町1-1-1 〒930-8511
Tel.076-423-5118 Fax.076-493-5213